system: [SYSTEM]

user: 2. 合成方法 SAPO-5分子筛的合成方法很多，国内外学者对各种合成方法进行了探索，随着分子筛合成技术的不断发展，目前合成SAPO-5分子筛主要的方法有：水热合成法、微波合成法、两相合成法、溶剂热合成法、干胶转移合成法等。 2.1. 水热合成法 常规水热合成法[ 4 ] [ 5 ] 是分别将铝源、硅源、磷源和模板剂制成混合物并形成凝胶，将凝胶装入不锈钢高压釜中，密闭后在适宜的温度条件下，利用自生压力进行一定时间的恒温晶化反应，待晶化完成后将固体产物经过洗涤、过滤、烘干等步骤得到SAPO-5分子筛原粉。再经过高温焙烧脱除模板剂之后得到活化的SAPO-5分子筛。 赵大庆等[ 6 ] 以磷酸和磷酸二氢铵为磷源，以硅溶胶和白炭黑为硅源，以水铝石和硫酸铝为铝源，以三丙胺为模板剂，在F–离子存在下合成出了SAPO-5分子筛。并对影响合成的诸多因素进行了研究和讨论。 张国宏[ 7 ] 通过水热合成法，以正硅酸乙酯为硅源，以磷酸为磷源，以氢氧化铝粉末为铝源，以三乙胺为模板剂，经过150℃和180℃两段晶化法，合成出了SAPO-5分子筛，并通过X射线、红外光谱、电 图1. SAPO-5分子筛结构图 子显微镜等表征手段对产物进行了检测，并对SAPO-5分子筛合成的三元(Al 2 O 3 -SiO 2 -P 2 O 5 )等温介稳相图进行了研究，发现SAPO-5分子筛在晶化过程中是一种介稳相，随着时间的增长或温度增加，会转化为更稳定的AlPO4致密相杂晶。通过扫描电镜可以看出SAPO-5分子筛是六方片状晶粒所构成的晶团，具有较规整的晶体形貌。 于晓波[ 8 ] 等通过水热合成法，以异丙醇铝为铝源，以磷酸为磷源，以二氧化硅为硅源，以三乙胺为模板剂制备出了SAPO-5分子筛，并且考察了不同的水热合成条件对SAPO-5分子筛晶体形貌的影响。通过扫描电镜可以看出，晶化温度为140℃时，得到的SAPO-5分子筛晶体为片状六方形，正方体杂晶较多。当晶化温度为180℃时，得到的SAPO-5分子筛晶体为六方棱柱形，当温度升高至200℃时，得到的SAPO-5分子筛为球形。 徐立陆[ 9 ] 等通过水热合成法，以三乙胺为模板剂，拟薄水铝石为铝源，磷酸为磷源，硅溶胶为硅源，在373 K下老化12 h，然后于473 K下晶化24 h，合成出了SAPO-5分子筛。并且考察了不同晶化原料中硅铝原子比分别为0.075、0.15、0.3、0.5、0.7、和1.0的条件下，得到SAPO-5分子筛晶体的形貌。通过扫描电镜可以看出，当硅铝原子比为0.075时，得到的SAPO-5分子筛晶体呈现长棒状六棱柱，随着硅铝原子比逐渐增加，晶体的长度逐渐缩短，呈现短粗状六棱柱，当硅铝原子比增加到0.3以上时，晶体的长度改变已经不明显。 李宏愿等[ 10 ] 通过水热合成法，以拟薄水铝石为铝源，以磷酸为磷源，以硅溶胶为硅源，以四乙基氢氧化胺为模板剂，晶化温度为200℃的条件下，制备出了SAPO-5分子筛，通过扫描电镜可以看出合成的SAPO-5分子筛晶体为球形。 2.2. 微波合成法 微波技术应用于分子筛合成领域起始于20世纪80年代[ 11 ] 。与传统的水热合成法不同，微波合成法是将混合好的物料放置于微波加热炉里进行恒温晶化。其优点是晶化时间短，晶体的结晶度较高，晶体粒子大小较为均一[ 12 ] 。 Jhung等[ 12 ] 以拟薄水铝石为铝源，以磷酸为磷源，以硅溶胶为硅源，以三乙胺为模板剂进行制备凝胶，将制备的凝胶分别用于微波合成法和水热合成法进行恒温晶化。晶化温度为180℃和190℃。微波晶化时间分别为1 h和2 h，水热晶化时间为24 h和48 h。并通过XRD和扫描电镜对各晶化产物进行了表征和对比。通过扫描电镜可以看出，在微波加热条件下，合成出了SAPO-5分子筛，制备的晶体粒子是短粗的六方棱柱形，而水热晶化条件下得到的是立方体形状的SAPO-34分子筛。微波合成法适合在短时间内合成纯相的SAPO-5分子筛。 郝志显等[ 13 ] 通过微波合成法，以拟薄水铝石为铝源，以硅溶胶为硅源，以磷酸为磷源，以三乙胺为模板剂进行制备凝胶，将凝胶置入微波加入装置，晶化温度为465 K，晶化时间为180 min。并且考察了硅铝原子比变化对晶体形貌的影响，以及不同硅铝比制备出的SAPO-5分子筛对甲苯吸附量的变化。由扫描电镜可以看出，当硅铝原子比为0.05时，得到的SAPO-5分子筛晶体的形貌为长棒状六棱柱，当硅铝原子比为0.5时，晶体为粗块状六棱柱，当硅铝原子比继续增加到0.75时，长度变化不明显。通过甲苯吸附试验可知，当硅铝原子比为0.5时，甲苯的吸附量最大。 高俊萍等[ 14 ] 通过微波合成法，以拟薄水铝石为铝源，以磷酸为磷源，以二氧化硅为硅源，以三乙胺为模板剂，在一定的温度和压力下，晶化400 min后制得SAPO-5分子筛，并且考察了不同模板剂用量对形成SAPO-5分子筛晶粒大小和形貌的影响。通过XRD与扫描电镜可以发现，当三乙胺用量在0.77~1.84的时候，得到的晶体粒径最小。当三乙胺用量为1.12~1.30时，生成的球状SAPO-5晶体粒径为18~25微米，三乙胺用量为2.00~2.60时，得到的SAPO-5分子筛晶体粒径为2~5微米。 2.3. 两相合成法 两相合成法是由Mobil公司的Derouane等于1985年首次提出的[ 15 ] 。在醇和水两相介质中合成一系列SAPO分子筛[ 16 ] 。其中有机相是由硅酯和乙醇溶液组成，水相是由磷酸铝胶体以及模板剂组成，将两相混合后在一定的温度下晶化一段时间，最后制备出SAPO系列的分子筛。 Franco等[ 17 ] 通过两相合成法，以磷酸和拟薄水铝石混合形成的硅铝凝胶为水相，以正硅酸乙酯、乙醇和表面活性剂的混合物为有机相，将两者在393k下混合搅拌一定时间后，在443 K下晶化48 h。最终制备出了SAPO-5分子筛。得到的晶体形貌有板片状的六角形、棱柱形、球形和梯形。实验表明，只有阴离子表面活性剂的浓度达到一定值时，浓度的改变才会引起SAPO-5分子筛的晶粒大小和形貌的改变。但是球形的晶体大小与表面活性剂的浓度无关，在一定范围内，表面活性剂的浓度降低会导致微晶尺寸的增长。 2.4. 溶剂热合成法 溶剂热合成区别于水热合成，其溶剂不是水而是有机溶剂，其合成以及晶化过程是在非水体系下完成的。1985年Bibby等[ 18 ] 首次在自然杂志上发表文章报道了在高压釜中利用非水溶剂合成沸石的报道。有机溶剂的沸点低，在同样的条件下，可以达到比水热合成更高的气压，有利于沸石的结晶。 徐如人等[ 19 ] 通过溶剂热合成法，合成出了AlPO4-5、AlPO4-11和AlPO4-21分子筛。并研究了有机溶剂种类对晶化产物的影响。 Sellan等[ 20 ] 通过以异丙醇铝为铝源，磷酸为磷源，白炭黑为硅源，二丙胺为模板剂，在非水的乙二醇体系中合成出了SAPO-5分子筛，并通过XRD、XRF、TG-DTA、SEM等表征手段对其进行了研究并证明在非水体系下合成的SAPO-5分子筛相对结晶度较高，并且分子筛中硅含量较高，将其应用于甲苯烷基化反应，显示出较高的酸性和选择性。与低硅含量的SAPO-5分子筛相比，其在酸催化反应中具有潜在的应用价值。 2.5. 干胶转移合成法 与水热合成法不同，干胶转移合成法是在不加模板剂的情况下，先将合成沸石分子筛所需的各种物料混合，将得到的混合液先制备成干胶，将干胶与有机模板剂分离放置于内衬聚四氟的不锈钢反应釜中，有机模板剂的蒸汽在一定温度下与干胶相互作用，并最终将干胶转化为为沸石分子筛。 Bandyopadhyay等[ 21 ] 以硅溶胶为硅源，将其加入到搅拌好的磷铝凝胶中，再以三乙胺为模板剂，使用干胶合成法，成功合成出了SAPO-5分子筛，并考察了不同硅含量对SAPO-5分子筛合成的影响，并通过XRD、核磁和SEM等方法对合成出的SAPO-5样品进行了表征。 上述各种合成方法的优缺点比较见表1。